Preparation of Semipermeable polyvinylpyrrolidone Membranes and Study Their Chemical, Physical and Mechanical Properties: تحضير أغشية نصف نفوذة من بولي فينيل بيروليدون ودراسة خواصها الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية

Keywords: 

Been we had prepared three semipermeable membranes with different concentration of polyvinylpyrrolidone by the phase inversion process. This way is a basic method to get flat membranes. the membranes were tested for chemical properties (pH rang), and physical properties (viscosity and porosity), and mechanical properties (tensile strength and strain), The results showed that polyvinylpyrrolidone (8%, 12%,15%) membrane having the higher pH range, while the polyvinylpyrrolidone (15%) membrane having the higher tensile strength and strain, but it was having the lowest porosity, viscosity was measured in low concentration was showed that polyvinylpyrrolidone (2%) solution having the higher viscosity. 




  


‫الكيميائية‬ ‫خواصها‬ ‫ودراسة‬ ‫ن‬ ‫بيروليدو‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬ ‫من‬ ‫نفوذه‬ ‫نصف‬ ‫أغشية‬ ‫تحضير‬ ‫وامليكانيكية‬ ‫والفيزيائية‬ ‫الحمد‬ ‫خليل‬ ‫خاتون‬ ‫الديري‬ ‫أحمد‬ ‫فواز‬ ‫الفالح‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬

  
	‫م‬	20 20	‫مبر‬	‫ديس‬	‫ــ‬	‫رابع‬	‫ال‬	‫العدد‬	‫ــ‬	‫رابع‬	‫ال‬	‫المجلد‬	‫ــ‬	‫والتطبيقية‬ ‫والحياتية‬	‫ي‬ ‫ة‬	‫الطبيع‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	‫ــ‬	‫األبحاث‬ ‫ونشر‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬ ‫المجلة‬
																		‫سوريا‬	||	‫دمشق‬ ‫امعة‬	‫ج‬	||	‫العلوم‬ ‫كلية‬
	‫في‬ ‫أساس‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫وتعتبر‬	‫الحال‬ ‫تحول‬ ‫طريقة‬ ‫باستخدام‬ ‫بيروليدون‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬ ‫من‬ ‫التركيز‬ ‫مختلفة‬ ‫أغشية‬ ‫ثالثة‬ ‫تحضير‬ ‫تم‬ ‫ة‬	‫امللخص:‬
	‫واملسامية)،‬ ‫(اللزوجة‬ ‫وهي‬ ‫الفيزيائية‬ ‫والخواص‬ ،)	pH	‫ال‬ ‫(مجال‬ ‫وهي‬ ‫الكيميائية‬ ‫الخواص‬ ‫ودرست‬ ‫مستوية.‬ ‫أغشية‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
	‫تحمل‬	(8%, 12%, 15%)	‫اكيز‬ ‫التر‬ ‫عند‬ ‫بيروليدون‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬ ‫غشاء‬ ‫أن‬ ‫النتائج‬ ‫أظهرت‬ ‫وقد‬ ‫واالنفعال)،‬ ‫الشد‬ ‫(قوة‬ ‫امليكانيكية‬ ‫والخواص‬
	‫لكنه‬ ‫واالنفعال،‬ ‫الشد‬ ‫قوة‬ ‫حيث‬ ‫من‬	‫األعلى‬ ‫كان‬	(15%)	‫التركيز‬ ‫ذي‬	‫بيروليدون‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬	‫غشاء‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬	(pH ،	=	3-5)	‫مجال‬ ‫ات‬ ‫تغير‬
					‫اللزوجة.‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األعلى‬ ‫هو‬	(2%)	‫التركيز‬ ‫وكان‬ ‫املنخفضة‬ ‫اكيز‬ ‫التر‬ ‫عند‬	‫اللزوج‬ ‫قياس‬ ‫وتم‬ ‫املسامية،‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫كان‬ ‫ة‬
																		‫الحالة.‬ ‫تحول‬ ‫طريقة‬ ‫بيروليدون،‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬ ‫من‬ ‫نفوذ‬ ‫نصف‬ ‫غشاء‬	‫املفتاحية:‬ ‫الكلمات‬

‫بيروليدون‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬ ‫من‬ ‫نفوذه‬ ‫نصف‬ ‫أغشية‬ ‫تحضير‬ ‫ودراسة‬ ‫والميكانيكية‬ ‫والفيزيائية‬ ‫الكيميائية‬ ‫خواصها‬ ( 23 )

  ‫واألمالح‬ ‫وااللبومين،‬ ‫السكريات،‬ ‫فصل‬ ‫أهمها:‬ ‫املياه‬ ‫ومحليات‬ ‫الضخمة،‬ ‫للجزيئات‬ ‫التقريبي‬ ‫الجزيئي‬ ‫الوزن‬ ‫وتحديد‬ ‫الحجم،‬ ‫وتحديد‬ ‫الفيروسات،‬ ‫وعزل‬ ‫اإلنزيمات،‬ ‫صعوبات‬ ‫من‬ ‫عانت‬ ‫األغشية‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫التجارب‬ ‫أظهرت‬ ‫وقد‬ ‫ي،‬ ‫العكس‬ ‫التناضح‬ ‫بطريقة‬ ‫االستعمال‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬ ‫كثيرة‬ ‫والبكتريا،‬ ‫الكيميائية،‬ ‫املواد‬ ‫تجاه‬ ‫الضعيفة‬ ‫واملقاومة‬ ‫الصناعة‬ ‫احتياجات‬ ‫مع‬ ‫تتجاوب‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫السيئة‬ ‫النفوذية‬ ‫منها:‬ ‫وغيرها‬ ‫االستخدام‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫لحياتها‬ ‫القصير‬ ‫والزمن‬ 


	‫م‬	20 20	‫مبر‬	‫ديس‬	‫ــ‬	‫رابع‬	‫ال‬	‫العدد‬	‫ــ‬	‫رابع‬	‫ال‬	‫المجلد‬	‫ــ‬	‫والتطبيقية‬ ‫والحياتية‬	‫ي‬ ‫ة‬	‫الطبيع‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	‫ــ‬	‫األبحاث‬ ‫ونشر‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬ ‫المجلة‬
	‫يفصل‬ ‫حيث‬ ‫متفاوتة،‬ ‫بسرعات‬ ‫والسوائل‬ ‫ات‬ ‫الغاز‬ ‫عبره‬ ‫تمر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫انتقائي‬	‫املقدمة:‬ ُ ‫ت‬ ‫حاجز‬ ‫بأنها‬ ‫األغشية‬ ‫ف‬ ّ ‫عر‬
	‫بالنفوذ‬ ‫محددة‬ ‫وأيونات‬ ‫لجزيئات‬ ‫يسمح‬ ‫غشاء‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ‫بينهما،‬ ‫املباشر‬ ‫التماس‬ ‫دون‬ ‫مختلفين‬ ‫طورين‬ ‫بين‬ ‫الغشاء‬ ( Permeate ‫سرعة‬ ‫وتتعلق‬ ً ‫غالبا‬ ‫االنتشار‬ ‫يدعى‬ ‫مفهوم‬ ‫ضمن‬ ‫الغشاء‬ ‫عبر‬ ‫الجزيئات‬ ‫تتحرك‬ ‫حيث‬ ‫عبره،‬ ) ‫بتركيز‬ ‫النفوذ‬ ‫الجزيئات‬ ‫بحجم‬ ً ‫ايضا‬ ‫تتعلق‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫الغشاء،‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫في‬ ‫يئات‬ ‫الجز‬ ‫ارة‬ ‫حر‬ ‫درجة‬ ‫أو‬ ‫ضغط‬ ‫أو‬ [1,2] . ‫تعتمد‬ ‫الدقيق‬ ‫الترشيح‬ ‫أغشية‬ ‫إلى‬ ‫تصنيفها‬ ‫يمكن‬ ‫املسام‬ ‫حجم‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫اعتماد‬ ‫الغشاء،‬ ‫مسام‬ ‫حجم‬ ‫على‬ ‫الغشاء‬ ‫انتقائية‬ ‫درجة‬
	(M F) ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫مشحونة،‬ ‫أو‬ ‫محايدة‬ ‫األغشية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫متجانسة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫متجانسة‬ ‫بنية‬ ‫مع‬ ‫مختلفة،‬ ‫بسماكة‬ ‫ا‬ ً ، ‫الفائق‬ ‫الترشيح‬ (UF) ، ‫النانوي‬ ‫الترشيح‬ (NF) ، ‫ي‬ ‫العكس‬ ‫التناضح‬ ‫وأغشية‬ [3] (RO) ، ‫األغشية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أيض‬ ‫فعال‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫نشط‬ ‫الجسيمات‬ ‫نقل‬ ‫يكون‬ [2,4] . ‫الكثي‬ ‫في‬ ‫النفوذة‬ ‫النصف‬ ‫األغشية‬ ‫ساهمت‬ ‫الصناعية‬ ‫العمليات‬ ‫من‬ ‫ر‬ ‫الكيميائية.‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫في‬ ً ‫جدا‬ ً ‫هاما‬ ً ‫مكانا‬ ‫األغشية‬ ‫تشغل‬ ‫حيث‬ ‫املعقدات‬ ‫فصل‬ ‫لعمليات‬ ً ‫صناعيا‬ ‫معتمدة‬ ‫وكانت‬
	‫استخدمت‬ ‫وقد‬	‫اإلنسان.‬ ‫تخص‬ ‫أخرى‬ ‫وتطبيقات‬ ‫للمصانع‬ ‫العادمة‬ ‫املياه‬ ‫وتنقية‬ ‫البحر‬ ‫مياه‬ ‫تحلية‬ ‫وعمليات‬ ‫املنحلة‬
	‫االصطنا‬ ‫البوليميرية‬ ‫األغشية‬ ‫عديدة‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫عية‬ ‫املركبات‬ ‫في‬ ‫الدواء‬ ‫توزيع‬ ‫تنظيم‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫األغشية‬ ‫تستخدم‬ ‫األدوية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫تقنية‬ ‫وفي‬ ‫املعدنية،‬ [5,6] . ‫نفوذ‬ ‫بسرعة‬ ‫التحكم‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫األغشية‬ ‫ات‬ ‫ميز‬ ‫من‬ ً ‫فمثال‬ ‫عبرها،‬ ‫الكيميائية‬ ‫الجزيئات‬ ‫أو‬
	‫الفصل‬ ‫تطبيقات‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫اإلنسان،‬ ‫جسم‬ ‫إلى‬ ‫الدوائية‬ ‫الحبة‬ ‫من‬ ‫الدواء‬ ‫نفوذ‬ ‫سرعة‬ ‫تخفيض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الجسم‬
			.	[7]	‫املزيج‬ ‫مكونات‬ ‫باقي‬ ‫مرور‬ ‫وإعاقة‬ ‫ج‬	‫املزي‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫مكون‬ ‫بمرور‬ ‫السماح‬ ‫األغشية‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫يكون‬ ‫الصناعية‬
																				‫البحث:‬ ‫مشكلة‬
	‫الطبية،‬ ‫واملجاالت‬ ‫املياه‬ ‫تقنية‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وتدخل‬ ‫ات‬ ‫البوليمر‬ ‫تطبيقات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫نفوذه‬ ‫النصف‬ ‫األغشية‬ ‫تعد‬ ‫وحجم‬ ‫السماكة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مرغوبة‬ ‫مواصفات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫عالية‬ ‫تقنية‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫نفوذه‬ ‫النصف‬ ‫األغشية‬ ‫تحضير‬ َّ ‫إن‬ ‫نق‬ ‫املسام،‬ . ً ‫مخبريا‬ ‫األغشية‬ ‫تلك‬ ‫لتحضير‬ ‫وبسيطة‬ ‫سهلة‬ ‫طريقة‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫دم‬
																				‫ائقه:‬ ‫وطر‬ ‫البحث‬ ‫مواد‬
																				‫املستعملة:‬ ‫الكيميائية‬ ‫املواد‬
																	SIGMA	‫شركة‬ ‫من‬ ‫مستورد‬ ‫بيروليدون‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬ ‫بوليمر‬
							SIGMA-ALDRICH	‫شركة‬ ‫من‬ ‫مستورد‬ ،	‫كثافته‬ (d=1.476-1.483 g/ml)	( ‫الكلوروفورم‬ CHCl 3 ،)
				PANREAC QUIMICA SAU	‫شركة‬ ‫من‬ ‫مستورد‬ ،	(d=0.863-0.866 g/ml)	‫كثافته‬ ،	(C 6 H 5 CH 3 )	‫التولوين‬
																				HCl	‫الهيدروكلوريك‬ ‫حامض‬
																				CH 3 COOH	‫الخليك‬ ‫حامض‬
																				NaOH	‫الصوديوم‬ ‫هيدروكسيد‬
																				NH 4 OH	‫األمونيوم‬ ‫هيدروكسيد‬
																				‫الفالح‬	‫الديري‬ ,	‫الحمد‬ ,

‫بيروليدون‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬ ‫من‬ ‫نفوذه‬ ‫نصف‬ ‫أغشية‬ ‫تحضير‬ ‫ودراسة‬ ‫والميكانيكية‬ ‫والفيزيائية‬ ‫الكيميائية‬ ‫خواصها‬ ( 24 )

  ‫وباألبعاد‬ ‫العظمة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫املحضر‬ ‫الغشاء‬ ‫بقص‬ ‫نقوم‬ ‫حيث‬ ‫العظمة‬ ‫نموذج‬ ‫الشد‬ ‫قوة‬ ‫جهاز‬ ‫في‬ ‫يستخدم‬ ‫املحضر.‬ ‫الغشاء‬ ‫بسماكة‬ ‫لكن‬ ‫نفسها‬ 


	‫م‬	20 20	‫مبر‬	‫ديس‬	‫ــ‬	‫رابع‬	‫ال‬	‫العدد‬	‫ــ‬	‫رابع‬	‫ال‬	‫المجلد‬	‫ــ‬	‫والتطبيقية‬ ‫والحياتية‬	‫ي‬ ‫ة‬	‫الطبيع‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	‫ــ‬	‫األبحاث‬ ‫ونشر‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬ ‫المجلة‬
																				(g)	‫املستعملة:‬ ‫املختبرية‬ ‫األجهزة‬ َّ ‫أن‬ ‫حيث‬ W w ‫بالتولوين‬ ‫املعالج‬ ‫الغشاء‬ ‫وزن‬ :
																				‫هود‬ ‫آلبل‬ ‫اللزوجة‬ ‫مقياس‬ W d ‫معالج‬ ‫الغير‬ ‫الجاف‬ ‫الغشاء‬ ‫وزن‬ : Ubbelohde Viscometer (g)
		(Testometric Company	Testometric M350-10KN	‫شركة‬ ‫من‬	‫الشد‬ ‫اختبار‬ ‫جهاز‬ Pi ‫التولولين‬ ‫كثافة‬ : Tensile Tester (g/ml)
								‫للغشاء).‬ ‫املشكل‬ ‫البوليمري‬ ‫املحلول‬ ‫كثافة‬ ‫(وتساوي‬	(g/ml)	Ltd,Rochdale,UK) Pp ‫البوليمري‬ ‫الغشاء‬ ‫كثافة‬ :
	‫السماكة‬ ‫قياس‬ ‫جهاز‬ ‫وقيمة‬ ‫النسبية‬ ‫اللزوجة‬ ‫تحديد‬ Thickness Instrument K wert-Value (Digimatic Caliper Mitutoyo 500-196) . ‫اكيز‬ ‫تر‬ ‫عند‬ ‫األغشية‬ ‫ملحاليل‬ ‫اللزوجي‬ ‫الجزيئي‬ ‫والوزن‬ ‫املميزة‬ ‫واللزوجة‬	-
																				Precisa 92SM-202A	‫حساس‬ ‫الكتروني‬ ‫ان‬ ‫ميز‬ ‫منخفضة:‬
	‫أو‬ ‫تها‬	‫حرك‬ ‫عند‬ ‫السائل‬ ‫جزيئات‬ ‫تعانيها‬ ‫التي‬ ‫املقاومة‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫التي‬ ‫السائل‬ ‫خواص‬ ‫أحدى‬ ‫هي‬ ‫باللزوجة:‬ ‫يقصد‬
	[11] .	‫الجزء‬ ‫تحركها‬ ‫عند‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫ضد‬ ‫الجزيئات‬ ‫تبديها‬ ‫التي‬ ‫املقاومة‬ ‫أو‬ ‫اوي‬ ‫الز‬ ‫للتشوه‬ ‫أو‬ ‫للقص‬ ‫السائل‬ ‫مقاومة‬ ‫مقياس‬ ‫العملي:‬
	‫تحضير‬ ‫طريقة‬ ‫النسبية‬ ‫اللزوجة‬ ‫تتعين‬ ‫الغشاء:‬ ‫اريا‬ ‫حر‬ ‫املحرض‬ ‫الفصل‬ ‫بطريقة‬ ‫بيروليدون‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬ ‫غشاء‬ ‫يحضر‬ 𝜂 𝑟𝑒𝑙 ‫البوليمر‬ ‫محلول‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫كمية‬ ‫ملرور‬ ‫الالزم‬ ‫الزمن‬ ‫معرفة‬ ‫من‬ t ً ‫ا‬ ‫ملرور‬ ‫الالزم‬ ‫والزمن‬ ‫هود‬ ‫آبل‬ ‫جهاز‬ ‫الجهاز‬ ‫في‬ ‫املحل‬ ‫من‬ ‫نفسها‬ ‫لكمية‬ t 0 ‫باستخدام‬ ‫وذلك‬ ‫نفسها‬ ‫ارة‬ ‫الحر‬ ‫درجة‬ ‫عند‬ ‫في‬ ‫شعري‬ ‫أنبوب‬ ‫خالل‬ Thermally Induced Phase Separation : ‫العالقة:‬ ‫اكيز‬ ‫بتر‬ ‫الكلوروفورم‬ ‫في‬ ‫املنحل‬ ‫بيروليدون‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬ ‫من‬ ‫املتجانسة‬ ‫املحاليل‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫بتحضير‬ ‫ذلك‬ ‫ويتم‬ ‫مختلفة‬ (8,12,15 g PVP /100 ml Chloroform) ، ‫املحا‬ ‫تمزج‬ ‫حيث‬ ‫الساعات‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫ي‬ ‫مغناطيس‬ ‫خالط‬ ‫بواسطة‬ ‫ليل‬ ( 4 -5 ( ‫متوسطة‬ ‫بسرعة‬ ) ‫ساعات‬ 200-300 RPM ‫من‬ ‫ارة‬ ‫حر‬ ‫درجة‬ ‫عند‬ ) (25-50 C 0 ) ‫البوليمر‬ ‫انحالل‬ ‫تمام‬ ‫حتى‬ ‫التخلص‬ ‫يتم‬ ‫حتى‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ساعة‬ ‫ملدة‬ 𝜂 𝑟𝑒𝑙 = 𝑡 (2) 𝑡 0 َّ ‫أن‬ ‫حيث‬ t : ‫الجهاز‬ ‫في‬ ‫املحلول‬ ‫ملرور‬ ‫الالزم‬ ‫الزمن‬ (sec) ً ‫جانبا‬ ‫املحلول‬ ‫يترك‬ ‫متجانس،‬ ‫محلول‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫الكلوروفورم‬ ‫في‬ ‫كامل‬ ‫بشكل‬ t 0 : ‫الجهاز‬ ‫في‬ ‫املحل‬ ‫ملرور‬ ‫الالزم‬ ‫الزمن‬ (sec)
	‫املو‬ ‫الفقاعات‬ ‫من‬ ‫فيه.‬ ‫جودة‬ ‫قيمة‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬ K wert-Value ‫املحلول‬ ‫ويوزع‬ ‫األملس‬ ‫الزجاجي‬ ‫اللوح‬ ‫سطح‬ ‫على‬ ‫املتجانس‬ ‫املحلول‬ ‫صب‬ ‫يتم‬ ‫وبعدها‬ ‫فيكيشنر:‬ ‫عالقة‬ ‫حسب‬ ‫بوليمر‬ ‫لكل‬ ‫داخل‬ ‫الهواء‬ ‫من‬ ‫فقاعات‬ ‫دخول‬ ‫ملنع‬ ‫الصب‬ ‫سكين‬ ‫بواسطة‬ ‫نفسها‬ ‫وبالسماكة‬ ‫السطح‬ ‫كامل‬ ‫على‬ ٍ ‫متساو‬ ‫بشكل‬ ‫املحلول.‬ ( ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫فترة‬ ‫الزجاجي‬ ‫اللوح‬ ‫على‬ ‫املصبوب‬ ‫املحلول‬ ‫يترك‬ 24 ‫يتبخ‬ ‫حتى‬ ‫ساعة)‬ ‫السطح‬ ‫من‬ ‫املحل‬ ‫كامل‬ ‫ر‬ ‫الشفاف‬ ‫الغشاء‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ويتم‬ ‫السطح‬ ‫عن‬ ‫الغشاء‬ ‫يفصل‬ ‫الزجاجي،‬ Logη rel = ( 75k 2 + k) × C (3) 1 + 1.5 × k × C [8] . َّ ‫أن‬ ‫حيث‬ 𝜂 𝑟𝑒𝑙 ‫النسبية‬ ‫اللزوجة‬ :
																				(g/100ml)	‫البوليمري:‬ ‫للغشاء‬ ‫الكيميائية‬ ‫الخواص‬ C ‫البوليمر‬ ‫محلول‬ ‫تركيز‬ :
																				‫البوليمري:‬ ‫للغشاء‬ ‫الحامضية‬ ‫الدالة‬ ‫تحديد‬ K wert-Value=1000*k	-
	‫منظمة‬ ‫محاليل‬ ‫عدة‬ ‫يحضر‬ NaOH+ NH 4 OH ( ‫املميزة‬ ‫اللزوجة‬ ‫حساب‬ ‫ويتم‬ [𝜂] Buffer solution ‫مدة‬ ‫املحضرة‬ ‫املحاليل‬ ‫في‬ ‫الغشاء‬ ‫نقع‬ ‫يتم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الجاف،‬ ‫بشكله‬ ‫ال‬ ‫مختلفة‬ pH ‫من‬ (pH= 3-10) ( HCl+CH 3 COOH ‫و‬ ) (g/dl) ‫العالقة:‬ ‫من‬ ً ‫أوال‬ ‫البوليمري‬ ‫الغشاء‬ ‫ويوزن‬ ) ‫ملدة‬ ‫املقطر‬ ‫املاء‬ ‫في‬ ‫الغشاء‬ ‫نقع‬ ‫يتم‬ ‫وبعدها‬ ‫كامل،‬ ‫يوم‬ 3 ‫يجفف‬ ‫ثم‬ ‫الغشاء،‬ ‫على‬ ‫للمحاليل‬ ‫آثار‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫للتخلص‬ ‫دقائق‬ [𝜂] = 0.25(𝜂 𝑟𝑒𝑙 -1) + (1.725 log 𝜂 𝑟𝑒𝑙 ) 𝐶 (4)
	‫ال‬ ‫في‬ ‫الفرق‬ ‫ونسجل‬ ‫التجفيف‬ ‫بعد‬ ‫الغشاء‬ ‫ويوزن‬ ‫جيد‬ ‫بشكل‬ ‫الغشاء‬ ‫اللزوجي‬ ‫الجزيئي‬ ‫الوزن‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ M v ‫ماركوفينغ:‬ ‫عالقة‬ ‫من‬ ‫املعالج‬ ‫والغشاء‬ ‫الجاف‬ ‫الغشاء‬ ‫مابين‬ ‫وزن‬ ‫ال‬ ‫مختلفة‬ ‫باملحاليل‬ pH ‫ال‬ ‫نحدد‬ ، pH ‫ال‬ ‫مجال‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫ومنه‬ ‫الغشاء‬ ‫وزن‬ ‫في‬ ‫فقدان‬ ‫فيها‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫املحلول‬ pH ‫الغشاء‬ ‫بنية‬ ‫في‬ ‫تخرب‬ ‫حصول‬ ‫دون‬ ‫الغشاء‬ ‫ضمنه‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ [9] . α (5) [η] = K × M v َّ ‫أن‬ ‫حيث‬ (α,K) ‫ارة‬ ‫الحر‬ ‫ودرجة‬ ‫واملحل‬ ‫البوليمر‬ ‫طبيعة‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫ثوابت‬ [11,12] .
																				‫البوليمري:‬ ‫للغشاء‬ ‫الفيزيائية‬ ‫الخواص‬ ‫البوليمري:‬ ‫للغشاء‬ ‫امليكانيكية‬ ‫الخواص‬
	-‫أن‬ ‫حيث‬ ‫متكررة،‬ ‫ديناميكية‬ ‫أو‬ ‫استاتيكية‬ ‫األحمال‬ ‫هذه‬ ‫أكانت‬ ً ‫املؤثرة‬ ‫لألحمال‬ ‫تعريضها‬ ‫عند‬ ‫املادة‬ ‫بسلوك‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫الخواص‬ ‫بأنها‬ ‫امليكانيكية‬ ‫الخواص‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫يمكن‬ ‫الغشاء:‬ ‫مسامية‬ ‫تحديد‬ ‫مدة‬ ‫نقعها‬ ‫ثم‬ ‫بالتولوين،‬ ‫نقعها‬ ‫قبل‬ ‫وزنها‬ ‫ويتم‬ ‫املحضر‬ ‫الغشاء‬ ‫من‬ ‫عينات‬ ‫بأخذ‬ ‫املسامية‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫سواء‬ ‫للمقارنة‬ ‫كأساس‬ ‫تستخدم‬ ‫امليكانيكية‬ ‫الخواص‬ 24 ‫حساس‬ [10] ‫وي‬ . ‫العالقة:‬ ‫من‬ ‫وتحسب‬ ‫الغشاء‬ ‫حجم‬ ‫كامل‬ ‫على‬ ‫املسام‬ ‫حجم‬ ‫بقسمة‬ ‫الغشاء‬ ‫مسامية‬ ‫عن‬ ‫عبر‬ ُ ‫ان‬ ‫ميز‬ ‫باستخدام‬ ‫املعالج‬ ‫الغشاء‬ ‫وزن‬ ‫من‬ ‫الجاف‬ ‫الغشاء‬ ‫وزن‬ ‫يطرح‬ ‫جيد،‬ ‫بشكل‬ ‫املعالج‬ ‫الغشاء‬ ‫نجفف‬ ‫بعدها‬ ‫ساعة،‬ ‫املختلفة‬ ‫الهندسية‬ ‫املواد‬ ‫بين‬ [11] .
								𝑃% =	(𝑊𝑤 -𝑊𝑑) × 𝑃𝑝 (𝑊𝑤 -𝑊𝑑) × 𝑃𝑝 + 𝑊𝑑 × 𝑃𝑖	× 100% (1)
		‫بيروليدون‬ ‫فينيل‬ ‫بولي‬ ‫من‬ ‫نفوذه‬ ‫نصف‬ ‫أغشية‬ ‫تحضير‬ ‫ودراسة‬ ‫والميكانيكية‬ ‫والفيزيائية‬ ‫الكيميائية‬ ‫خواصها‬	)	25	(	‫الفالح‬ ‫الفالح‬	‫الديري‬ , ‫الديري‬ ,	‫الحمد‬ , ‫الحمد‬ ,

[] = 0.25( -1) + (1.725 log ) ( 5)
Preparation of Semipermeable polyvinylpyrrolidone Membranes and Study Their Chemical, Physical and Mechanical Properties: تحضير أغشية نصف نفوذة من بولي فينيل بيروليدون ودراسة خواصها الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية